811 



Spaltenwand hervorheben; in Fig. 3, Taf. VII) ist eine charakte- 

 ristische Stelle des Vorkommens in etwa viermaliger Vergrösse- 

 rung dargestellt. 



An einigen Theilen der Stufen gewinnen aber die Krystalle 

 durch stärkeres Heraustreten aus der Spaltenwand einen säulen- 

 förmigen Umriss bei l mm Breite und Dicke; sie erscheinen dann 

 fast wasserhell, zeigen eine schwache Fluorescenz in röthlich- 

 violettem Licht, und bieten, losgelöst von ihrer Unterlage, geeig- 

 netes Material für eine krystallographische Untersuchung. 



Eine schwache Decke von Eisenoxydhydrat, in der eine 

 grosse Menge mikroskopischer, wahrscheinlich auch aus Kryolith 

 bestehender Krystalle eingestreut ist, löst sich leicht von den 

 mit den Spaltenwänden zusammenhängenden Krystallen ab und 

 hinterlässt die Oberfläche derselben glänzender, als sie bei den 

 nicht von dieser Kruste bedeckten Krystallen zu sein pflegt, der 

 Grad des Glanzes und die Ebenheit der Flächen genügt aber nur 

 an den ausgewähltesten Krystallen , die Kantenwinkel auf 1 — 2 

 Minuten genau zu messen; geeignetes Material ist hiefür über- 

 haupt mir äusserst sparsam vorhanden, so dass es eigentlich nur 

 an einem Krystall gelungen ist, die hinreichende Anzahl Ab- 

 messungen zur Berechnung der krystallographischen Elemente 

 aufzubringen. 



Was die Form der Krystalle anbelangt, so kommen sie den 

 Contouren und Winkeldimensionen des Würfels und Cubooetae- 

 ders des regulären Systems so nahe, dass man geneigt sein 

 könnte, die aufkommenden Abweichungen von diesen auf Stö- 

 rungen der Krystallbildung zurüchzuführen , wenn nicht das op- 

 tische — zuerst von A. Descloizeaux hierauf bezogene Verhalten 

 eine andere Deutung dieser Abweichungen forderte ; in der That 

 führen meine Messungen auf Formen des ein- und eingliedrigen 

 Systemes. 



Als Hauptform erscheinen drei fast rechtwinklig aufeinander 

 stehende Flächen P, M, T den drei Spaltungsrichtungen entspre- 

 chend, und *zwar geht T dem vollkommensten blättrigen Bruche, 

 M dem zweiten und P dem am wenigsten vollkommenen Bruche 

 parallel; diese Schätzung der Qualität der Spaltungsrichtungen be- 

 zieht sich aber nur auf ausgebildete Krystalle ; in den spaltbaren 

 Massen ist der der Fläche P entsprechende Bruch leichter her- 



